218 



Verhandlungen. 



Nr. 6 u. 7 



Die Untersuchungsmethode Prof. Bauschinger's wurde von 

 der Conferenz zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden für 

 Bau- und Constructionsmaterialien als Norm angenommen, und werden 

 demgemäss in allen solchen Prüfungsstationen zahlreiche Bestimmungen 

 der Abnützbarkeit von Steinbaumaterialien mit Hilfe des Bau- 

 schinger'schen Apparates vorgenommen. 



Ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, dass die im Grund- 

 principe ganz ausgezeichnete Methode Bauschinger's an einem 

 Hauptfehler leidet, dem Umstände nämlich, dass die Abscheuerung 

 der Probekörper durch Smirgel erfolgt, dessen Schleifwert je nach 

 der Qualität ein ungemein variabler ist, so dass jeder zeitliche Wechsel 

 der im Handel vorkommenden Sorte auch andere Werte für die Ab- 

 nützung ergeben muss. Die Unbeständigkeit der Qualität selbst der- 

 selben Nummer f ü r M e s s u n g s z w e c k e, um die es sich hier handelt, 

 ist nach meinen Untersuchungen der Naxos-Smirgelsorten, welche ich 

 vor Jahren vorzunehmen Gelegenheit hatte, am besten durch die ge- 

 fundenen Härtewerte für verschiedene Marken derselben illustrirt, 

 welche ich hier beifüge : 





Sorte 



Härte in °/ 00 der Korundhärte 



Schleifwert beim Abschliff 



einer Bergkrystallplatte 



(Korund = 1000) 





direct 



Mittelwerte 

 nach mehreren Methoden 





I 



II 



III 



IV 



V 



« 



b 



625 

 714 

 428 

 479 

 320 

 471 

 494 



665 

 732 

 410 

 477 

 313 

 433 

 536 



990 

 853 

 585 

 599 

 507 

 466 

 610 



Diese Erkenntnis bestimmt mich, die gegenwärtig übliche Be- 

 stimmung der Abnützbarkeit für wesentlich reformbedürftig zu halten, 

 und habe ich einen darauf hinzielenden Vorschlag, welcher alle 

 Abnützungswerte von Gesteinen auf die Abnützungs- 

 zahl des reinen Quarzes (Berg kr y Stalls) als Vergleich s- 

 maßstab zurückführt, in Ausarbeitung. 



Hier sollen noch jene Zahlenrelationen Berücksichtigung finden, 

 welche mit der gewöhnlichen Smirgelbeschickung des Bauschi nger- 

 schen Apparates erlangt wurden, und welche von mir auf einem in- 

 directen Wege durch den Vergleich mit Gesteinen von bekannter 

 Abnützungszahl und gemessener Druckfestigkeit erhalten wurden. 

 Die ziffermässigen Einzelwerte, aus denen die Beobachtungsreihe be- 

 steht, müssen späterer Publication vorbehalten bleiben, und erscheint 

 nur das Ergebnis des Ausgleiches aller dieser Beobachtungen durch 

 die folgende Tabelle illustrirt: 



